— 4 — 



Kultur^ und dürften die gefundenen Geräte grösstenteils 

 aus etruskischen AVerkstätten stammen, denn man weiss, 

 dass diese äusserst geschickten Metallarbeiter halb 

 Europa mit Bronze- und Eisenwaren versorgten. Es 

 war deshalb für den Chemiker interessant^ die Zusam- 

 mensetzung der Bronzen und besonders des Eisens von 

 Castaneda kennen zu lernen, in der Hoffnung, aus der 

 Analyse Aufschlüsse über die Herkunft des Materiales 

 zu erhalten. Herr Salvioni in Castaneda war so freund- 

 lich, mir ein Stück einer Armspange^ den oberen Rand 

 eines Bronzeeimers und ein eisernes Messer (Dolch ?) zu 

 schenken. Die Analyse der Bronzen wurde unter meiner 

 und unseres Assistenten, Herrn Dr. W. Lotz Aufsicht 

 von Herrn stud. phil. K. Uclitenhalm ausgeführt im 

 chemischen Laboratorium der Universität Basel. 



Die Analyse der Armspange ergab folgende Zahlen: 



Cu 96,37 Vo 



Sn 1,65 o/o 



Pb 1,65 o/o 



Fe 0,19 o/o 



Spuren von Kohlensplittern und von Tonerde. 



99,86 



Wie man sieht, ist der ZinngehaU ein so geringer, 

 dass man sich fragen rnuss, ob man es hier überhaupt 

 mit einer Bronze zu tun hat. Es dürfte doch recht zwei- 

 felhaft sein, ob diese kleine Menge Zinn absichtlich zu- 

 gegeben worden ist, denn eine Härtung des Kupfers, 

 also die Bildung einer wirklichen Bronze, welche sich 

 leichter in Formen giessen lässt, als das Kupfer selbst, 

 wird damit nicht erreicht. Es dürfte von einigem Interesse 

 sein zu erfahren, dass diese Frage auch von anderer 

 Seite gestellt worden ist. In der vorzügHchen Einleitung 

 zu dem Katalog über die Bronze-Sammlung des Britlischen 



